レーザ加工による透明酸化物導波路の作製と色素超薄膜・微粒子の発光制御
大阪電気通信大学 工学部 電気電子工学科教授 富岡明宏
（平成 24 年度一般研究開発助成 AF-2012212）
キーワード：レーザプロセッシング，ナノ粒子，透明酸化物導波路

１．研究の目的と背景

将来的には，バイオ応用で急速に進化しているミクロ流路（A）パルスレーザを用いて，機能を失活させることなデバイスと結合して，「液滴レーザプロセッシング」によく有機発光材料のナノ粒子を作製することと，（B）これをり作製したナノ粒子を懸濁状態のまま搬送して，バイオア希望の空間パターンで配置するためのナノ溝をつけたッセイなどに利用する付加価値を検討することもできよTiO2 超薄膜の作製の両方に挑戦した．

う．

（A）の研究課題については，従来行われてきた紫外光パ（B）の研究課題については，このようなバイオアッセ

ルスレーザを用いるレーザブレーション法では，材料を一イ応用への準備として，位置選択的に発光性有機ナノ粒子旦原子クラスターに分解し，これを基板に堆積することにを配置し，単一ナノ粒子やその複合体の光学的なアッセイより材料の構造を再構築するが，有機材料には適用できなを検討するものである．本研究では，まずそのためのナノいという問題があった．すなわち，一般に有機材料は同一溝をつけた TiO2 超薄膜を作製する．TiO2 は可視光領域での材料組成からでも多数の構造が可能であり，ある機能を透明で，屈折率が高く，表面プラズモンを用いた光学アッ発現させるためには，特定の順序に複数種の原子を結合しセイに適している．また紫外光照射により光化学的に遊離て，特定の３次元構造を構築させる必要があり，高度に選電子を発生させ，電気化学的なアッセイの可能性も視野に択的な化学合成を行う必要がある．本研究では，このよう入る．本研究では，サブマイクロメートルの溝パターン作にして化学合成された機能性分子の構造を破壊すること製の試行として，市販の DVD ディスクの記録トラックを使なく，孤立状態の分子からナノ粒子を短時間で作製するこって，直接その上に TiO2 超薄膜を作製する．バイオアッとに挑戦した．溶液中で分子分散（孤立）している有機色セイ応用を念頭に置き，同じ形状の溝パターンを短時間に素に可視光パルスレーザを照射して，色素を共鳴励起して大量かつ安価に作製する手法として，DVD ディスクの記録分子振動を誘起し，溶媒を短時間に蒸発させる新手法であトラック面にアルコキシド溶液を塗布し，ゾルゲルプロセる．光子エネルギーの低い可視光を用いるので，紫外光のスを使って TiO2 超薄膜を形成する手法を開発する．最近

ように化学結合を切断することはなく，有機材料の機能が短い基のメトキシドやエトキシドではなく，t-ブトキシド保持されると期待できる．ミクロ液滴を水中に分散し，こを使ってナノメートルオーダーで平坦かつ忠実な微細構

れに可視光パルスレーザを照射すれば，溶媒の蒸発ととも造を形成できるゾルゲルプロセスが提案されている３）．本に「裸の」有機分子が不溶な水中に放り出され，急速に冷研究でもこれを採用することにより，ナノメートルオーダ

１）却されナノ粒子が形成されるだろう ．これまで，水の冷ーで DVD ディスクの記録ピットを TiO2 超薄膜に転写でき却効果をねらった「液相レーザアブレーション法」が提案るかを試す．1/0 の２値データ配列を適切に設計して，こされているが２），光照射ターゲットがスピンコート膜などれを DVD-R ディスクに記録すれば，希望する様々なサイズの固体であり，分子が強く凝集していたためナノ粒子化しの窪みを希望通りのパターンで配置した鋳型を DVD-R デても機能・性質はマクロ状態と何も変化がなかった．本研

ィスク面上に作製できる．これを忠実に TiO2 超薄膜に転究では，バラバラの分子から凝集体であるナノ粒子を再構写して，うまく剥離できれば，ナノメートルオーダーで忠成するため，条件によっては機能・性質を変化させること実な微細構造をもつ TiO2 超薄膜が作製できる可能性が高が期待できる．この点に新規性がある．本研究では，機能・い．この手法は，（A）の研究課題で作製した発光性有機ナ

性質の転換が期待できるタイプと機能・性質が変化しないノ粒子をバイオアッセイ用途で配置する基板を，短時間にタイプの異なる有機材料でこの新規「液滴レーザプロセッ大量かつ安価に作製する道を拓くと期待できる．

シング」を試し，この手法の有効性を検証する．この方法
では，液中でレーザプロセッシングを行うので，作製した全ナノ粒子を容易に回収することができ，資源の有効活用に資することができる．真空チェンバーで行う従来のレー２．実験方法
2.(A)

液滴レーザプロセッシング法の開発と発光性有機ナノ粒子の作製

ザアブレーションでは，堆積用基板以外の真空チェンバー

色素試料として大きな光吸収・発光を示すπ共役系高分

内壁にも多量の材料が堆積し無駄になってしまう欠点を子 MEH-PPV(Aldrich, Mn=40,000-70,000) お よ び Poly-

もっていたが，この点が大きく改善されるだろう．

fluorene(F8, Aldrich, Mw>20,000)を用いた．両者とも以(c)(a)
Nd/YAG
SHG laser

MirrorMicrodroplet(b)

SuspendedDroplets

Particle
Suspension

100m

図１ (a)高分子溶液の微小液滴を不溶な水に懸濁したものをターゲットとして，低光子エネルギーをもつ緑パルスレーザを照射する液滴 LP 処理の配置図．(b)水に懸濁した状態で生成した高分子微粒子とその走査電子顕微鏡写真(c)．スケールバーは 100m．

下同じ処方箋に従った．MEH-PPV のクロロホルム，ジクロ2.(B)

ナノ溝をつけた TiO2 超薄膜の作製

ロメタン，クロロベンゼン，またはトルエン溶液 200 μl（A）の研究課題で作製した発光性有機ナノ粒子を，液を 2 ml の純水（MEH-PPV は不溶で，かつ有機溶媒も水と体に懸濁された状態のままミクロ流路を使って搬送し，希混じらない）中に，ホモジェナイザで超音波処理しながら望通りのパターンで基板上に配置できれば，バイオアッセ微小液滴として水中に均一に分散させる．見かけの色は透イ用途に有用である．つまり予め基板上の凹凸に各種リガ明な橙色から，光散乱による濁った橙色に変わる．試料のンドをパターン配置し，ミクロ流路を使ってこのリガンド損傷を避けるため，紫外光ではなく，Nd/YAG ns パルスレに発光性有機ナノ粒子を結合させ，同じくミクロ流路を使ーザの SHG 光（波長 532 nm, 25 mJ 5 ns pulse, 10 Hz,って検査対象バイオ試料を全体に流しこんだ後，反応の有Minilite II, Continuum）を用いて，MEH-PPV 試料を 30

無を発光の差異として光学的に検証する，簡便な手法が可分間共鳴励起した（液滴 LP 処理）［図１(a)］．有機色素を能になる．各種リガンドの結合サイトとして，同時に流路強励起すると，π共役系の強い電子・格子結合４-６）を通デバイスとして機能させるため，基板にはサブマイクロメ

じて分子振動が引き起こされ，これが高分子のコンフォメートル幅の溝やナノサイズの凹凸が必要となり，同時に光ーション変化７）を誘導することが期待できる．レーザ照学的検出感度を保証する透明性とバックグランド蛍光の射による熱的効果のため，微小液滴中の溶媒は短時間に揮低い光学的性能が求められる．本研究では，光触媒作用の発し，裸になった MEH-PPV 高分子が水により急速に冷却さある TiO2 超薄膜を基板材料に採用することにより，将来れて凝集体を形成すると期待される．比較のため，MEH-PPV（紫外光で電子を遊離させ）電気化学的なアッセイも行え

スピンコート膜を水中に沈め，Nd/YAG SHG laser 光を 30る利点をもたせた．また，今回はナノ溝をつけた TiO2 超分間照射した場合（従来法の液相 LP 処理）も試みた．い薄膜の試作として，ナノサイズの凹凸をもつ DVD-R 記録面ずれの手法の場合も，生成した MEH-PPV 微粒子の懸濁液上にゾルゲル法により TiO2 超薄膜を作製後，プラスチッ［図１(b)］を Si 基板に載せて乾燥，コントラストを得る

ク基板上にはがしとり，TiO2 超薄膜に DVD-R 記録面の凹凸ため Au をプラズマコートした後，低加速電圧 20 kV で SEMが転写できたかどうかを確かめた．

観察を行い，微粒子の生成を確認した． またフォトルミ

TiO2 超薄膜は２段階のゾルゲル法で作製した．１段めのナッセンス（PL）を観測する場合には，懸濁液をガラス基ゾルゲルプロセス（図２）では，揮発性のメトキシドやエ板上に載せて気密チェンバーに入れ，N2 雰囲気で乾燥し，トキシドではなく，t-ブトキシドをゆっくりと離脱させる

200oC まで加熱してアニーリング処理を行った．

+4 tBu-OH

tBu

tBu

+H2O

図２ ゾルゲル反応

(c)
(a)

(d)

(b)

水で洗浄(a)図３ TiO2 ナノ溝薄膜作製ことにより緻密な TiO2 層を鋳型表面に形成させる．この１段めゾルゲルプロセスで凹凸転写の忠実度が決定される．２段めの反応では，さらにゾルゲルプロセスを進めてこの TiO2 層を連続的な薄膜に成長させる（図３）．

３．実験成果3.(A)液滴レーザプロセッシング法の開発と発光性有(b) x0.12

機ナノ粒子の作製
まず比較のため，従来提案されている固体をターゲットとする液相レーザプロセシング法では，m サイズの微粒子が生成したが，その吸収スペクトル・発光スペクトルとも，もとのスピンコート膜とピーク波長の変化はなかった［図４(a)］．これは，MEH-PPV 高分子のエネルギー状態が液相レーザプロセッシングでは変化しなかったことを示している．
次に我々の提案している液滴レーザプロセッシングでは，短波長シフトした光吸収・発光（以降タイプ B と呼ぶ）(c)を示すことが判った［図４(b)］．遠心分離による分画により，レーザ処理が不十分な数m サイズの粒子は溶液状態と同じ光吸収・発光（以降タイプ A と呼ぶ，図５）を示す
らしいこと，サイズ 1 m 未満の微粒子（光散乱測定から推定した粒径分布は単分散であり，平均粒径は 200nm であった）は短波長シフトした光吸収・発光（タイプ B）を示すことが判った［図４(b)］．これはナノ粒子中では，MEH-PPV のエネルギー状態が変化している（タイプ B）ことを示しており，液滴 LP 処理により初期の目標が達成で(d)きたことを示している．

図４ 発光スペクトルの比較．(a)クロロホルム溶液から作製したス
ピンコート膜（実線）と液相 LP 処理したスピンコート膜（破線）(b)
スピンコート膜（実線）と液滴 LP 処理微粒子（アニーリング前，破線），同アニーリング後（点線，0.12 倍に縮小）．初期溶媒はクロロホルム．(c)クロロホルム溶液から作製したスピンコート膜（実線）と液滴 LP 処理微粒子（アニーリング後，破線）．ジクロロメタン

500550600

650700750[nm]

溶液から作製したスピンコート膜と液滴 LP 処理微粒子（アニーリング後）は完全に重なっている（点線）．(d)溶液の発光．実線はジクロロメタン溶液，点線はクロロベンゼン溶液，１点鎖線はクロロホルム溶液，破線はトルエン溶液．

ジクロロメタンでは溶液状態ですでにタイプ B の発光をSolution-Phase
Laser Procesing

示し［図４(d)］，MEH-PPV１分子だけでもタイプ B のエネルギー状態を取りうることが判った．ジクロロメタン溶液

Excited Stateを液滴 LP 処理したところ，微粒子はタイプ B エネルギー状態のままで，変化がなかった［図４(c)］．また，クロロ
ベンゼン溶液はタイプ A とタイプ B のエネルギー状態の混PLA合状態を示唆する結果となった．いずれの場合も一度タイ

PLB
Ea

プ B に転移した試料をさらに液滴 LP 処理しても，タイプA に戻ることはなかった．これは，タイプ A よりもタイプType A

B のエネルギー状態（基底状態）の方がエネルギーが低い

GroundStateType B

ことを示唆している［図５］．励起状態のエネルギー変化が小さければ，発光エネルギー（遷移エネルギー）がタイプ B の方が大きいことと首尾一貫していると云える．
パルスレーザにより共役結合が切断され，発光が短波長化している可能性について．ジクロロメタン溶液の示す光吸収・発光と液滴 LP 処理で得られた微粒子の光吸収・発光が同一であることは，これらのエネルギー状態も同一であり，化学的な損傷に起因する可能性を否定している．
分子がバラバラのジクロロメタン溶液がタイプ B のエネ

図５ 相転移のエネルギーダイアグラム．液滴 LP 処理は
MEH-PPV のタイプ A 状態を基底状態エネルギーのより低いタイプ B 状態に不可逆的に転移させる．この安定化は，タイプ B 状態の方が短波長化した発光を示すことと首尾一貫している．２状態間の活性化エネルギーは200oC での熱エネルギーkT よりも大きい．

ルギー状態をとる事は，これが分子の集合によってもたらされる状態ではなく，ジクロロメタンの溶媒和により１分子のコンフォメーション変化として起きうる事を示している．

615nm

ジクロロメタンの溶媒和が，MEH-PPV 高分子をタイプ B安定化エネルギー状態に到達させると云える．だが，ジクロロメタン溶液から作ったスピンコート膜を 200oC までアニーリングしてジクロロメタン溶媒を完全に除去しても，発光スペクトルはタイプ B から全く変化しなかった．これは，タイプ B への変化がいわゆる「溶媒効果」ではない，つまり溶媒がなくなった後も「維持される」効果であり，非可逆変化であると云える．
他方側鎖のタイプが異なるポリフルオレンでもナノ粒10m子が作製できた．だが粒子サイズを変えても，溶液状態と

図６ プラスチック基板上に転写
透明プラスチック基板にエポキシ剤を用いて接着し，した TiO 超膜膜の光学顕微鏡像
2DVD-R ディスクを剥がしてプラスチック基板に接着された TiO2 超薄膜を 200oC で 10 分間アニーリングした後，光学顕微鏡，および（金をスパッタ後）SEM 観察した．光学顕微鏡（図６）でもピッチ 615nm のナノ溝が形成されていることが確認できる．

1m
図７ (a)露出させた DVD 記録面と(b) TiO2 超薄膜転写面の SEM 画像

1m

吸収・発光ピークが変わらず，ナノ粒子化による状態変化

新規な「液滴レーザプロセッシング法」を開発した．機能は起きなかった．図５に表したタイプ A・B の状態変化にを保持した発光性ナノ粒子の作製に成功しただけでなく，は側鎖が寄与している可能性が高いと云える．

サイズを系統的に変えることや，色素高分子の側鎖の種類によって，発光波長が変わる場合と変わらない場合がある

3.(B)

ナノ溝をつけた TiO2 超薄膜の作製ことも実証した．次に，バイオアッセイ応用をめざしてこ

DVD-R ディスクの保護層を剥がして，記録面を露出させたれらの発光性ナノ粒子を位置選択的に配置するための，ナ後，２段階のゾルゲルプロセスにより DVD-R ディスク記録ノ溝をつけた透明 TiO2 超薄膜基板作製にも挑戦し，ナノ面に TiO2 超薄膜を形成させた．超薄膜が形成されたら，凹凸転写の忠実度を評価した．

透明プラスチック基板にエポキシ剤を用いて接着し，

謝DVD-R ディスクを剥がしてプラスチック基板に接着され辞た TiO2 超薄膜を 200oC で 10 分間アニーリングした後，光

本研究は公益財団法人 天田財団 一般研究開発助成

学顕微鏡，および（金をスパッタ後）SEM 観察した．光学(AF-2012212)の援助を受けて実施された．ここに深い謝顕微鏡（図６）でもピッチ 615nm のナノ溝が形成されてい意を表します．また，研究の遂行にあたり，研究室の卒研ることが確認できる．

生・大学院生には多大の協力を頂きました．重ねてお礼申

金スパッタ後の SEM 画像でも，DVD 表面の記録トラックし上げます．

［図７(a)］の溝間隔と同じストライプパターンが明瞭に見え［図７(b)］，615nm の溝間隔が転写された TiO2 薄膜が参考文献出来ていることが確認できた．TiO2 薄膜の表面に載ってい1) K. Takada and A. Tomioka: J. Phys. Conf. Ser., 358

る微小な破片は TiO2 の過剰固化物であると思われ，ゾル(2012), 012012, 1-7.

ゲルプロセスのさらなる最適化が必要と考えられる．図７2) D. Baeuerle: “Liquid-Phase Deposition, Electro-(b)の中央部分は周囲より少し暗く写っているが，溝があplating”, in Chap. 11 of “Laser Processing andる以上この部分も TiO2 薄膜が存在すると考えられる．コ

Chemistry”, Springer- Verlag, (2000).

ントラストの違いは TiO2 薄膜の厚さや表面平坦性の違い

3) S. Nishimura, N. Abrams, B. A. Lewis, L. I. Halaoui,を反映したものではないかと思われる．この部分が光学顕

T. E. Mallouk, K. D. Benkstein, J. V. de Lagemaat and

微鏡画像では表面の違いが強調されて黒く見えており，光A. J. Frank: J. Am. Chem. Soc., 125 (2003),

学像の印象ほど TiO2 薄膜は「荒れた構造」にはなってい6306-6310; K. L. Purvis, G. Lu, J. Schwarz and S. L.

ない事を図７(b)は物語っている．

Bernasek: Langmuir, 15 (1999), 7092-7096.

我々が開発したナノ溝をつけた透明 TiO2 超薄膜基板は4) M. Liess, S. Jeglinski, Z. V. Vardeny, M. Ozaki, K.

現在ナノエレクトロニクス応用にも活用を検討している．

Yoshino, Y. Ding and T. Barton: Phys. Rev. B., 56

例えば金属中で伝導性の最も高い銀ナノワイヤー

８）をミ(1997), 15712-15724.

クロ電極として利用すると，我々が開発した有機ナノ粒子

5) S. Abe: J. Phys. Soc. Jpn., 58 (1989), 62 -65.

が半導体としてどのような性能を示すかが今後検証でき

6) T. Ogawa, and T. Takagahara; Phys. Rev. B, 44 (1991),

るだろう．すなわち，TiO2 超薄膜の凹部に有機ナノ粒子を捕捉し，ナノ溝に銀ナノワイヤーを流し込んで有機ナノ粒子と電気的に接触させると，個々の半導体有機ナノ粒子の電気特性が評価できると期待できる．

8138-8156.
7) J. Zhang, Z. Wang and T. Kobayashi: Phy. Rev. B, 77(2008), 153202 1-4.
8) A. Tomioka, K. Ozasa, M. Hirayama, H. Tsukamoto, A.
Masuda, S. Maeda and M. Kawabata: Proc. of the 9th

４．結論
冷却効果のある水中に懸濁した有機色素溶液の微小液滴を照射ターゲットとしてレーザプロセッシングを行う，

IEEE Int. Conf. Nano/Micro Eng. Mol. Sys., (2014)
660-663.